35 



III. Monatsbericht. 



Kupferprobe. 



Auf den Oberharzer Silberhütten ist seit Kurzem zur 

 Bestimmung des Kupfergehaltes in Kupfererzen, kupfer- 

 haltigen Steinen etc., statt der zeitraubenden, kostspieligen 

 und unsicliern trocknen Probe, nachstehende einfache Probe 

 auf nassem Wege eingeführt: 



Ein Probircentncr fein geriebenes Probegut wird in 

 einem Digerirglase bei gelinder Wärme mittelst Königs- 

 wasser zersetzt und die Lösung bei Zusatz von etwas 

 Schwefelsäure zur Trockne gedampft. Nachdem zur trock- 

 nen Masse, um basische Salze löslich zu machen, einige 

 Tropfen Schwefelsäure hinzugefügt sind, behandelt man 

 dieselbe mit heissem Wasser, hltrirt und erhitzt das Fil- 

 trat in einem Digerirglase so lange mit einigen Eisen- 

 drahtstiften, bis ein in die Flüssigkeit blank gefeilter 

 Eisendraht sich nicht mehr von metallischem Kupfer braun 

 überzieht. Das ausgefällte Kupfer wird in dem Glase 

 mehremal mit heissem Wasser durch Decantation ausge- 

 süsst, das Glas vollständig mit Wasser gefüllt, in eine 

 Porcellanschale (oder einen Ansiedescherben) umgestürzt 

 und, nachdem sich die Drahtstifte und das metallische 

 Kupfer nebst etwas Wasser in die Schale begeben haben, 

 unter dem Wasser vorsichtig und rasch abgezogen. Die 

 Drahtstifte reinigt man von anhaftendem Kupfer, wässert 

 dieses noch einigemal auf die angegebene Art aus, trock- 

 net es, damit eine Oxydation nicht eintrete, bei nicht zu 

 hoher Temperatur und wägt. Eine solche Probe, deren 

 zu gleicher Zeit mehrere angestellt werden können, erfor- 

 dert 3 — 4 Stunden und weniger Zeit und giebt bei sorg- 

 samer Ausführung nicht um 1 Probirpfund differirende 

 Resultate. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1853.) B. 



